3 39 



Troisième Série. N'ayant jamais pu ob* 

 tenir la niasse métallique de la potasse et de 

 la soude y nous imaginâmes que les creusets 

 etoient insuffisans , et qu'il îalloit avoir re^ 

 cours à d'autres moyens ; ainsi nous con*- 

 eûmes l'idée d'employer des canons forte- 

 ment vissés à leur deux bouts; et dans cette 

 marcbe nouvelle nous n'employâmes que fer 

 et potasse. 



Ayant traité dans une de ces opérations 

 par un procédé qu'il est inutile de décrire ^ 

 trois décagrammes de potasse caustique pu- 

 rifiée par l'alcool avec deux décagrammes 

 de fer_, nous obtînmes une masse d'un bril- 

 lant métallique, qui nous a présenté les ca- 

 ractères suivans : sa couleur est d'un blanc qui 

 tient le milieu entre l'argent et le mercure ; 

 sa raclure estblancbe, sa dureté est trés-peu 

 considérable, Son éclat dimhi lie sensiblement, 

 exposé à l'air extérieur , et son affinité pour 

 l'oxigéne est telle , que, peu de temps après 

 ^son séjour à l'air libre, elle perd, en se com- 

 binant avec lui , inie grande partie de son 

 aspect, et redevient a Fé ta t de potasse. Sa 

 pesanteur spécifique est de 3, loo; pour ce 

 qui est de sa gravité spécifique , elle peut va->^ 

 rier suivant les proportions qui existent entre 

 le fer contenu dans Talliage et la potasse. 

 Ainsi , pour nous assurer que cet alliage ne 

 contenoit pas de la potasse en état de liberté , 

 nous lavâmes à plusieurs reprises cet amal- 

 game dans de l'eau distillée ; cet alliage , ainsi 

 îavé, et dont la pesanteur spécifique étoit 



